| (750 ) — 
» J'ai donc fait suivant les règles de l’art une pâte composée commeil ` F 
suit: E 
Silice pure obtenue par précipitation de sa dissolution alcaline... 41,00 58.00 
Silice renfermée dans la fritte préparée pour avoir la potasse. .... 17,00 ; 
Alumine pure extraite de l'alun ordinaire par l’amimoniaque et desséchée à la 
chaleur incandescente. ........ Rp PRET A PERE css...» + TOA TEN 
Fotassë prise dans: le fritte: : =. LE naaa A Ee Nr res AA 3,00 
Chaux prise dans un marbre dont la pureté était connue... ........,,..... 4,50 
100,00 
» Cette påte, extrêmement courte, a été très-difficile tant à tourner z 
qu'à mouler; nous nous y attendions. Cependant un adroit tourneur est 
venu à bout d'en faire de petites tasses minces et une plaque à dimension « 
déterminée. 
» Ces pièces, passées au four à porcelaine dans la partie où la tempéra- 
ture est la moins élevée, ont toutes fondu en une masse d’un blanc dé- 
mail, remplie de bulles. On s’est assuré par un examen rigoureux (le lalu- 
mine, que cette terre ne renfermait plus de potasse. Ae 
» On a recommencé cet essai en diminuant la proportion de la fritte 
d’un tiers, pour diminuer d'autant la potasse. A 
» Les plaques passées seulement au feu de dégourdi n’ont pas fondu, 
mais elles ont pris 18 pour roo de retrait, et au grand feu, comme elles 
ne s'étaient que ramollies, on a pu mesurer le retrait, qui a été jusquà 
28 pour 100. : HA 
» Ces expériences, répétées plusieurs fois et un peu variées de manière 
à diminuer la fusibilité tantôt en introduisant dans les nouvelles pâtes de 
la poudre des pièces déjà cuites, tantôt en employant du quarz broyé au 
lieu de silice précipitée, ont donné à peu près les mémes-résultats, cest- E 
à-dire toujours une pâte ayant une fusibilité beaucoup supérieure àcelk | 
que présente la porcelaine exposée à la plus haute température. pa 
» S V. — U résulte de ces expériences que des éléments de même nature, 
combinés dans les mêmes proportions, donnaient un composé bien plus a 
fusible lorsqwon les présentait isolés que quand ils formaient déjà des com- 
binaisons, et qu'il n’était pas indifférent, sous ce rapport, de méler je re 
semble de la silice, de l’alumine et même une fritte de potasse, ou bien +R 
du silicate d’alumine et de potasse déjà tout formé. 7 a 
» D'après ces considérations nous avons renoncé à faire de la porse En 
Jaine par la réunion immédiate de ses éléments isolés, et nous avons voulu ’ 
